## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH PLASTIK JENIS
THERMOSETTING TERHADAP MUTU BATA RINGAN (HEBEL)
Supriyadi 1,*) , Kusdiyono 1) , Herry Ludiro Wahyono 1) , Marchus Budi Utomo 1) , Imam Nurhadi 1)
1) Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Jln. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang 50275
*) Email: supriyadi083@yahoo.com; kusdiyono110456@gmail.com

## Abstract
At  this  time,  plastic  is  a  material  that  is  needed  by  the  wider  community  and  its impact  is  also  extraordinary  after  the  plastic  is  used  in  everyday  life  which  can cause  serious  problems  if  the  management  is  not  done  properly.  The  problem  of plastic waste does not only occur in the city of Semarang, but also in other cities, so that  the  Ministry  of  Environment  and  Forestry  to  impose  a  program  to  use  paid plastic  bags  in  the  short  term.  But  this  is  only  to  deal  with  problems  in  the  short term.  In  the  long  run,  it  will  not  solve  the  problem  of  "plastic  waste",  because  the policy  actually  encourages  people  to  buy  plastic  which,  of  course,  will  add  a  new burden on the community to buy it. The results showed that the compressive strength of light brick with the model / type of BN s.d. B10.0 with 10 variations of the mixture of  the  addition  of  plastic  waste  starting  from  (1.0  to  10.0)%  to  the  weight  of Portland Cement (PC) there is a decrease in the average compressive strength. The lowest  was  the  addition  of  10.0%  plastic  waste  with  an  average  compressive strength of 9.88 kg / cm². The regression equation obtained Y = 0.042 X ² - 1.177 X + 18.84 with a correlation value R ² = 0.934, meaning  that the addition  of  plastic waste ranging from  (1.0 to  10.0)% of  the weight of  Portland Cement  (PC) has the effect of "very strong "against the compressive strength. So we can get a picture that by adding  the addition  of  plastic waste affects  the compressive strength  decreases. So that it can be investigated with other compositions by adding Fly Ash and sand made with a mixture ratio of 1 PC: 2 Aggregate (Sand and Fly Ash), with the hope that this Fly Ash waste can also be used for lightweight brick building elements.
Kata kunci : plastic waste, compressive strength, lightweight brick

## PENDAHULUAN
Bahan  plastik  dapat  dibagi  menjadi  2 golongan  dasar  ditinjau  dari  struktur molekulnya,  yaitu  :  bahan thermoplast dimana  bersifat  dapat  diulang-ulang untuk  dilembekkan  dan  dikeraskan dengan jalan memanasi dan mendinginkan, dan thermosetting bersifat  mengeras  setelah  dibentuk yang  tidak  dapat  dilembekkan  lagi
dengan cara pemanasan. Plastik merupakan  bahan  yang  penting  dalam bidang  konstruksi  karena  memberikan sifat  yang  luas  dalam  pemakaian seperti : tahan korosi, tahan air, ringan, liat  serta  mudah  dibentuk  menjadi bentuk-bentuk  yang  sulit.  Karena bahan  plastik  cukup  banyak  jenisnya, dan  jenis  satu  dengan  lainnya  berbeda sifatnya  serta  memberikan  keuntungan
yang  berbeda,  maka  bahan  ini  dapat dipakai sebagai bahan bangunan (PEDC, 1987).
Pada waktu ini, plastik merupakan bahan yang sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat  luas, namun  dampaknya  juga  luar  biasa setelah  plastik  itu  dipergunakan  yang dapat menimbulkan permasalahan serius  apabila  dalam  pengelolaannya tidak dilakukan secara benar. Walikota Semarang  pada  24  April  2016  dalam rangka  sosialisai  Perda  No.6  Tahun 2012  menyampaikan  bahwa  di  tingkat internasional,  negara  kita  menduduki peringkat  kedua  penghasil  sampah plastik  setelah  Tiongkok.  Dari  data terakhir  pada  tahun  2015,  Indonesia menghasilkan sampah plastik
mencapai 187,2 ton. Salah satu contoh penghasil sampah plastik adalah investasi  swasta  di  bidang  retail  di mana  jumlah  gerai  sebanyak  32.000 gerai yang
menghasilkan sampah/kantong  plastik  sebanyak  9,6 juta  lembar  per  hari.  Sementara persoalan  sampah  sudah  menjadi masalah  serius  di  Kota  Semarang sampai  produksi  sampah  di  Kota Semarang mencapai  1.200 ton/hari. Di beberapa  wilayah,  bahkan  masalah sampah  sudah  menjadi  persoalan  yang meresahkan  warga.  Disamping  juga akibat  persoalan  tempat  pembuangan sampah (TPS) muncul persoalan horisontal yang mengakibatkan terpecah  belahnya  kerukunan  warga. Yang  berarti  plastik  ini  apabila  tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah besar dikemudian hari.
Permasalahan  plastik  ini  tidak hanya  disampaikan  oleh  Wali  Kota Semarang  saja,  akan  tetapi  juga  oleh Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  sampai  memberlakukan program  pemakaian  kantong  plastik berbayar dalam jangka pendek. Hal ini untuk  menangani  permasalahan  dalam jangka  pendek  saja.  Namun  dalam jangka  panjang,  justru  tidak  akan menyelesaikan masalah “sampah plastik”,  lantaran  kebijakan  tersebut justru  mendorong  masyarakat  untuk membeli  plastik  yang  sudah  barang tentu  akan  menambah  beban  baru masyarakat  untuk  membelinya  (Suara Merdeka, 2016).
Contoh  permasalahan  plastik tidak hanya terbatas seperti diatas saja, akan  tetapi  menurut  Lampung  Pos Minggu, 15 Mei 2016 bahwa terjadinya banjir jalan protokol di Kota Metro  saat  hujan  turun,  ternyata disebabkan tersumbatnya aliran
drainase  tertutup  oleh  sampah.  Dinas Pekerjaan Umum menemukan
tumpukan  sampah  plastik  dan  terjadi sendimentasi  pada  saluran  air  tertutup tersebut.
Namun, kondisi itu tampaknya  tidak  bisa  segera  diatasi karena keterbatasan dana untuk membongkar trotoar keseluruhannya. Berdasarkan permasalahan diatas , perlu kiranya limbah plastik ini dimanfaatkan  untuk  dibuat  menjadi suatu  bahan  bangunan  seperti  bata beton atau Bata Ringan (Hebel) dengan cara  melalui  penelitian  seberapa  besar pengaruh  penambahan  variasi  limbah plastik  terhadap  kekuatan  tekan  Bata Ringan.  Dalam  penelitian  ini  dibuat Bata  Ringan  dengan  10  variasi
campuran  mulai  dari  (1  s.d.  10)% terhadap  berat  Pasir  (Agregat)  pada campuran  Bata  Ringan  (1PC  :  2  PS). Agar  mempunyai  berat  yang  ringan ditambahkan bahan Foam Agent sebagai pembentuk pasta.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur pengaruh penambahan  variasi  campuran  limbah
Plastik  terhadap  kekuatan  tekan  Bata Ringan.  Sedang  tujuan  yang  ingin dicapai  adalah  untuk  mendapatkan kekuatan tekan Bata Ringan yang pada berbagai  macam  variasi  campuran dapat  memenuhi  persyaratan  umum Bata  Beton  (Bata  Ringan  /  Hebel) seperti dalam SNI 03-0349-1989. Hasil penelitan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan  Limbah  Plastik  untuk dapat  dibuat  Bata  Ringan  disamping dapat  memecahkan  persoalan  sampah yang serius dimasyarakat.
Untuk  mewujudkan  pengaruh variasi  campuran  limbah  plastik  yang dibuat Bata Ringan, sehingga masyarakat  Kota  Semarang  maupun industri Bata Beton dapat memanfaatkan  limbah  plastik  untuk pembuatan  Bata  Ringan.  Dengan demikian  diharapkan  dapat  kerjasama semua pihak, diantaranya (1) Perguruan  Tinggi  (Polines)  sebagai institusi  yang  mempunyai  kewajiban untuk melakukan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan melalui kegiatan penelitian  dan  pengabdian  kepada masyarakat,  (2)  Pemerintah  Kota Semarang  sebagai  penanggung  jawab Pemerintahan Daerah yang bertanggung Jawab mengelola
daerahnya,  dan  (3)  Masyarakat  kota Semarang    sebagai  masyarakat  social
yang  dalam  kehidupan  sehari-hari tidak  lepas  dari  permasalahan  sampah plastik  dan  dari  permasalahan  tersebut diharapkan  dapat  menyelesaikannya untuk  dibuat  bahan  bangunan  Bata Ringan.
Penelitian  ini  berawal  dari mengingat  bahwa  kota  Semarang mendapat permasalahan limbah plastik yang  apabila  tidak  mulai  diatasi  akan menjadi  permasalahan  dimasa  yang akan  datang,  sehingga  peneliti  tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh penambahan limbah
plastik  jenis  thermosetting  terhadap mutu Bata Ringan (Hebel)”, walaupun kemungkinan penelitian serupa tentang Bata  Ringan  sudah  banyak  diteliti. Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
a) Dalam  rangka  sosialisasi  Perda No.6 Tahun 2012 yang disampaikan oleh Wali Kota Semarang  dan  persoalan  sampah yang sudah menjadi masalah serius di Kota Semarang sampai produksi sampah di Kota Semarang mencapai 1.200 ton/hari;
b) Karena  adanya  faktor  keterbatasan Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan Kota Semarang, tentang peranannya  menangani  masalah sampah dari limbah plastik; c) Bagaimana jika dengan
menambahkan  limbah  plastik  yang dibuat    variasi  campuran  dibuat Bata  Ringan  dan  seberapa  besar pengaruhnya  terhadap  kekuatan tekannya,  sehingga  hasil  penelitian ini  diharapkan  dapat  membantu dan  bermanfaat  bagi  masyarakat
Kota Semarang dalam pemanfataan limbah plastik.

## METODE PENELITIAN
Tahapan penelitian diatas dapat dibagidalam  3  (tiga)  tahap,  antara  lain mulai dari menganalisis material bahan susun sampai dengan menyusun proporsi  dan  menguji  kekuatan  tekan Bata Ringan. Batako dibuat dari bahan
1 bagian berat Semen Portland dengan
2 bagian berat Agregat (Pasir) ditambah  dengan  10  variasi  proporsi (10  variasi  campuran  Bata  Ringan
(BN),  Bata  Ringan  dengan  limbah plastik  1,0%  (B1,0);  2,0%  (B2,0); 3,0%  (B3,0);  4,0%  (B4,0);  5,0% (B5,0);  6,0%  (B6,0);  7,0%  (B7,0); 8,0%  (B8,0);  9,0%  (B9,0);  dan  10,0%
(B10);  terhadap  berat  Pasir  (Agregat
Halus)  ,  semua  bahan  dalam  kondisi kering oven. Sedang air yang dipergunakan  dalam  campuran  ini adalah  50%  dari  berat  semen  (fas  = 0,50)  Demikian  halnya  pemakaian Foam  Agent atau  pasta  alumunium (Admixture) sebagai bahan pengembang  menggunakan  ketentuan sesuai dengan  aturan pemakaian untuk
1 m³ Bata Ringan.
(1) Tahap  I  :  Menguji  sifat  fisis  dan mekanis bahan susun  Bata Ringan, seperti : pasir;
(2) Tahap  II  :  Perhitungan  campuran rencana  ( Mix  Design ),  dalam penelitian ini akan dilakukan untuk mendapatkan komposisi bahan susun  Adukan  berdasarkan  benda uji  Bata  Ringan  ukuran  400  mm  x
200 mm x 100 mm;
(3) Tahap  III  :  Uji  eksperimental kekuatan  tekan  sejumlah  benda
Bata  Ringan  dengan  berbagai durasi (lama) umur uji 28 hari.

## Persiapan Bahan dan alat
a. Bahan-bahan  yang  dipakai  dalam penelitian ini adalah : 1) Semen Portland, dalam penelitian  ini  menggunakan Portland Pozolan Cement (PPC)  Jenis  I  -  PU  produk Gresik,  yaitu  semen  yang digunakan  secara  umum  di masyarakat;
2) Agregat  halus  (  pasir),  pasir yang dipakai dalam penelitian ini adalah pasir Muntilan;
3) Pasta Aluminium (Admixture), Air  Entraining Agent yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  produksi
ADT ; 4) Limbah Plastik, limbah plastik yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  hasil limbah  plastik  dilingkungan kota Semarang;
5) Air, air diambil dari laboratorium Politeknik Negeri Semarang. b. Alat yang dipergunakan
a) Ayakan, dipakai untuk memisahkan fraksi-fraksi agregat  menurut  kelompok butiranya.  Dalam  penelitian ini  digunakan  satu  set  ayakan dari  lubang  mulai  dari  Ø  : 0,15  mm  sampai  dengan  Ø  :
4,75 mm;
b) Timbangan,  dipakai  untuk menimbang air, semen, fly ash dan  pasir  serta  limbah  plastik
berupa  serat  sebelum  bahan-
bahan dicampur, dengan ketelitian 1 gram;
c) Gelas  ukur,  dipakai  untuk mengukur volume air;
d) Cetakan Bata Beton atau Bata Ringan, digunakan untuk mencetak  benda  uji  dengan ukuran sisi 400 mm x 200 mm x 100 mm;
e) Mesin pengaduk (Mixer),
digunakan  untuk  mencampur dan mengaduk mortar kapasitas 5 liter;
f) Mesin cutter, digunakan untuk mencacah limbah plastik menjadi serat-serat (agregat);
g) Mesin  uji  tekan,  digunakan untuk  menguji  kuat  tekan beton,  merk  WF    kapasitas 500 kN.

## Prosedur Penelitian
Pelaksanaan  penelitian  dimulai  dari pemeriksaan  bahan  susun  sampai dengan pengujian kuat tekan benda uji. Secara garis besar meliputi :
a) Pemeriksaan  agregat  halus  dan agregat  kasar  :  Analisa  saringan agregat, Berat jenis dan penyerapan air  agregat,  Kadar  air  agregat, Kadar  butir  halus  lewat  saringan no. 200, Kadar organik agregat dan
Berat isi agregat;
b) Perhitungan rencana campuran ( Mix  Design ).  Metode  perhitungan menggunakan cara untuk mendapatkan  Bata  Ringan,  dengan masing-masing variasi durasi umur uji  terdiri  dari  masing-masing  5 sampel  dengan  ukuran  400  mm  x
200  mm  x  100  mm,  sehingga  total benda uji sebanyak 55 buah;
c) Pencampuran dan pengadukan. dalam  campuran  ini  untuk  setiap macam bahan dan faktor air semen yang sama (0,50) dibuat dalam satu adukan,  dibuat  5  buah  benda  uji, yang  akan  diuji  tekan  pada  umur 28  hari  dengan  banyak  benda  uji masing-masing  umur  5  buah. Setelah  bahan  siap,  kemudian dicampur dan diaduk dengan mesin mixer kurang lebih 3 - 4 menit;
d) Pencetakaan,  adukan  dimasukkan dalam  cetakan  benda  uji  dalam konsistensi normal (fas = 0,50) dan
Foam Agent setelah dicetak dibiarkan mengeras di ruang
perawatan  terbuka  pada  suhu ruang ;
e) Perawatan,  cetakan  dibuka  setelah dibiarkan  selama  24  jam  yang kemudian  diberi  tanda  (kode) sesuai dengan cara penyiraman;
f) f)  Pengujian,  benda  uji  Bata Ringan  diuji  kekuatan  tekannya pada  umur  28  hari.  Sebelum  diuji Bata  Ringan  ditimbang,  diukur dimensinya, kemudian diuji dengan mesin  tekan  dengan  kecepatan  2,0 – 4,0 kg/cm2  per detik dan dicatat beban tekan maksimumnya.

## Pengumpulan data
Data  penelitian  diambil  dari  hasil pemeriksaan  dilaboratorium  terhadap bahan  agregat  halus,  dan  pengujian kuat tekan Bata Ringan. Hasil pemeriksaan  laboratorium  terhadap agregat  halus,  selanjutnya  dicampur yaitu perbandingan air :  semen : pasir, fly ash dan limbah plastik . Selanjutnya,
dengan  diketahui  perbandingan  berat campuran  Bata  Ringan (semen,  pasir, fly  ash dan limbah  plastik )  dengan penambahan limbah  plastik (1,0;  2,0;
3,0;  4,0;  5,0;  6,0;  7,0;  8,0;  9,0  dan 10,0)%  dari  berat  pasir  dengan  faktor air  semen  (fas  =  0,50),  pengujian  kuat tekan  (ditetapkan)  umur  28  hari,  serta jumlah  pada  setiap  jenis/model  benda uji  (ditetapkan  5  buah).  Maka  akan diperoleh  data  pengujian  kuat  tekan sejumlah  5  benda  uji  pada  setiap variable tetap + 5 benda uji pada setiap variable  bebas  ( limbah  plastik )  x  10  = 50 benda uji, dan  data total pengujian kuat tekan = 55 benda uji.
Analisis data
Persamaan-persamaan dasar yang dipergunakan, adalah : Kuat Tekan Beton (σ  b)  = ..............1)
Dimana :
P  = beban maksimum (Kg) A  = luas penampang benda uji(cm²)
Pengaruh  penambahan limbah  plastik terhadap  kekuatan  tekan  dapat  dilihat dari nilai kuat rata-rata masing-masing jenis  campuran  yang  tanpa limbah plastik dengan  yang  menggunakan limbah  plastik pada  setiap  interval 1,0%  dari  berat  agregat,  dengan  umur uji    28  hari.  Dengan  analisis  statistik yaitu uji hypotesis, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi
berganda, karena analisis regresi digunakan  untuk  mengetahui  seberapa besar  hubungan  antara  variabel  bebas dengan variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pengujian Material
Pengujian  material  dilakukan  dengan menggunakan acuan standar uji Standar Nasional  Indonesia (SNI) atau ASTM (jika  pada  salah  satu  diantara jenis  uji  tertentu  tidak  terdapat  dalam SNI),  pengujian  sifat  -  sifat  material meliputi : uji agregat halus, fly ash dan Semen Portland dengan  hasil  seperti
dalam tabel 1. Tabel 1. Hasil penelitian sifat fisik dan mekanis agregat 1 Agregat Halus (Pasir) a Indeks kekerasan ≤ 2,2 Tidak diuj b Kekekalan 3,57% Maksimum 12 % Memenuhi c Kadar butir halus lewat saringan no. 200 4,10% Maksimum 5 % d Kadar organik Tidak ada Tidak boleh ada Memenuhi e Analisa ayak Angka kehalusan butir (Fineness modulus) 2,66 1,5 - 3,8 Memenuhi Daerah susunan butir Zone 2 Zone 1,2,3 atau 4 f Reaksi alkali agregat Negatif Tidak diuji g Berat Jenis 2,63 2,5 Memenuhi h Penyerapan Air 1,21% 3 Memenuhi i Kadar Air 3,36% - 2 Semen Portland a Berat Isi 1,25 > 1,25 Memenuhi 4 Abu Batubara (Fly Ash) a Berat Isi 1,12 Hasil pengujian No Jenis material
Spesifikasi Keterangan
Hasil Pemeriksaan Sifat Fisik Agregat
Dengan hasil pengujian material
agregat yang  berasal  dari  pasir
Muntilan  seperti  diatas,  maka  agregat tersebut dinyatakan “dapat digunakan” sebagai campuran Bata Ringan, Foam Agent dari  ADT  Product  dan  semen portland  (PC)  dalam  penelitian  ini menggunakan  PPC  Jenis  I  –  PU  ex Gresik.  Agregat  dinyatakan  dapat dipergunakan  untuk  campuran  bata beton  berlubang  dan  dari  semua  hasil pengujian sifat
fisik/mekanis menunjukkan  memenuhi  persyaratan seperti  yang  tercantum  dalam  SNI  03- 6861.1-2002  atau  Spesifikasi  A  untuk Bahan Bangunan non Logam.
Berdasarkan pengujian Kekekalan  bentuk  agregat  terhadap larutan  Natrium  atau  Magnesium Sulfat  ( Soundness ),  dimana  uji  ini adalah  salah  satu  cara  uji  dengan  cara percepatan  dan  mempunyai  tujuan untuk  mengetahui  sampai  sejauhmana agregat  dapat  dinyatakan  tahan  dari pengaruh cuaca tanpa terjadinya deformasi, serta jika hasil menunjukkan  dibawah  persyaratan, maka agregat tersebut
dapat dinyatakan  tahan  terhadap  pengaruh cuaca ( Durable ). Dari hasil uji didapat 3,57%  untuk  agregat  halus  atau  lebih kecil  dari  12%,  berarti  pasir  Muntilan memenuhi  syarat  ketahanan  terhadap pengaruh cuaca.
Uji  Material  lolos  saringan  no.
200 bertujuan untuk mengukur
kandungan  bahan impurities yang terdapat  pada  agregat.  Material  yang dimaksudkan  adalah  lumpur,  lanau, tanah  liat  yang  mempunyai  sifat  tidak
kekal  yang  dapat  mengembang  dan menyusut akibat pengaruh cuaca disamping  menghalangi  ikatan  antara agregat  terhadap  semen Portland , sehingga  dapat  mengurangi  kualitas beton  terutama  terhadap  kekuatan tekan.  Dalam  uji  ini  material  lolos saringan  no.  200  dibatasi  tidak  boleh lebih  dari  5%  untuk  agregat  halus, sedang hasil pemeriksaan agregat halus menunjukkan 4,10% < 5% (memenuhi syarat).
Uji Berat Jenis dan penyerapan air  adalah  untuk  mengukur  agregat yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini dapat dipergunakan sebagai campuran  Mortar.  Agregat harus mempunyai Berat jenis lebih besar dari 2,63  sedang  Penyerapan  airnya  tidak boleh  melebihi  dari  1,21%.  Dari agregat  yang  diuji  menunjukkan  Berat jenisnya  2,63  lebih  besar  dari  2,5  dan Penyerapan  airnya  1,21%  lebih  kecil dari  3%  pada  agregat  halus,  artinya bahwa  agregat  ini  dapat  dipergunakan untuk penelitian.
Dari  uji  Analisa  ayak  agregat halus  termasuk  kasar,  karena  berada didaerah zone 2 disamping mempunyai Angka  kehalusan  butir  2,66,  berada pada  angka  kehalusan  butir  antara  1,5 s.d.  3,8.  Jadi  secara  umum  agregat halus yang dipergunakan dalam penelitian  dapat  dipergunakan  untuk aduk  bata  beton  berlubang,  karena secara  garis  besar  persyaratan  fisik memenuhi persyaratan sebagai agregat.
Hasil Pemeriksaan Semen Portland Semen Portland dalam  penelitian  ini tidak  diuji  mengingat  semen  dalam fabrikasi  telah  lolos Quality  Controll ,
hanya  diuji  terhadap  Berat  isi  didapat 1,25 kg/lt.
Hasil Pemeriksaan Terbang ( fly ash ) Abu Terbang ( fly ash ), memiliki Berat isi  1,14  kg/lt  dengan  kehalusan  butir lolos no. 200

## Analisa Kebutuhan Bahan
Analisa  kebutuhan  bahan  campuran adukan  rencana  didasarkan  pada  Tata cara  membuat  rancangan  campuran Mortar  ( Mix  design )  di  Indonesia terdapat  dalam SNI  03  - 6882  –  2002,
dan terbatas untuk rancangan
campuran  adukan  dengan  kondisi menunjukkan  kadar  air.  Sedang  bahan perekat  menggunakan  Semen  Portland jenis  I  –  PU  ex  PT.  Semen  Gresik, agregat  alam  dari  pasir  Muntilan  yang
secara  umum  banyak  dipergunakan untuk  pembuatan  bermacam-macam aduk. Dalam penelitian ini menggunakan  perbandingan  bahan  1
PC  :  2  PS  (Kadar  air  3,36%),  dan  air dengan  fas  antara  0,50.  Sedangkan pembuatan  Busa  dengan  cara  pada aturan  pemakaian  dari  Produsen  yang membatasi dengan perbandingan untuk 400 mml Foam Agent :  2000 mml  air. Untuk  sekali trial  mix 3  buah  benda uji, menggunakan komposisi campuran seperti dalam tabel 2.

## Hasil pengujian kuat tekan
Hasil  uji  kuat  tekan  Bata  Ringan (Hebel)  dari  berbagai  jenis  campuran dan umur dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah.
Tabel 2. Jenis Campuran  dan susunan perbandingan bahan
1 Campuran "BN" ( limbah plastik 0% ) 3750.0 7500.0 0.0 2 Campuran "B1,0" ( limbah plastik  1,0% ) 3750.0 7500.0 75.0 3 Campuran "B2,0" ( limbah plastik  2,0% ) 3750.0 7500.0 150.0 4 Campuran "B3,0" ( limbah plastik  3,0% ) 3750.0 7500.0 225.0 5 Campuran "B4,0" ( limbah plastik  4,0% ) 3750.0 7500.0 300.0 6 Campuran "B5,0" ( limbah plastik  5,0% ) 3750.0 7500.0 375.0 7 Campuran "B6,0" ( limbah plastik  6,0% ) 3750.0 7500.0 450.0 8 Campuran "B7,0" ( limbah plastik  7,0% ) 3750.0 7500.0 525.0 9 Campuran "B8,0" ( limbah plastik  8,0% ) 3750.0 7500.0 600.0 10 Campuran "B9,0" ( limbah plastik  9,0% ) 3750.0 7500.0 675.0 11 Campuran "B10" ( limbah plastik  10% ) 3750.0 7500.0 750.0 No. Jenis Campuran
Semen (gr) Pasir (gr) Plastik (gr)

## Catatan :
Semua jenis campuran dengan air seberat 1875 gram dari berat Semen Portland (fas : 0,50).
Tabel 3.Hasil uji tekan Bata Ringan berbagai jenis campuran No Kode Ukuran Luas Kuat tekan benda benda benda permukaan rata-rata uji uji uji (cm) (kg) (kg/dm³) (cm²) Pembuatan Uji (hari) (kg/cm²) 1 BN.1 40 x 20 x 10 12,030 1,504 800,00 20-Jul-19 17-Agust-18 28 17,98 2 B1,0. 11,790 1,474 20-Jul-19 17-Agust-18 28 17,12 3 B2,0. 11,630 1,454 20-Jul-19 17-Agust-18 28 15,33 4 B3,0. 11,230 1,404 06-Agust-19 03-Sep-19 28 14,03 5 B4,0. 11,360 1,420 06-Agust-19 03-Sep-19 28 13,64 6 B5,0. 11,310 1,414 06-Agust-19 03-Sep-19 28 13,24 7 B6,0. 11,230 1,404 06-Agust-19 03-Sep-19 28 12,88 8 B7,0. 11,190 1,399 06-Agust-19 03-Sep-19 28 12,31 9 B8,0. 11,010 1,376 06-Agust-19 03-Sep-19 28 12,26 10 B9,0. 10,140 1,268 06-Agust-19 03-Sep-19 28 12,16 11 B10,0. 10,066 1,258
06-Agust-19 03-Sep-19 28 9,88 Tanggal Berat Berat isi
Umur

## Pembahasan
Hasil  pengujian  kuat  tekan  Bata Ringan  (Hebel)  dari  berbagai  jenis campuran  pada  umur  28  hari,  dapat ditabelkan  seperti  dalam  tabel  3  diatas yang menggambarkan hubungan antara Kuat  Tekan  Bata  Ringan  (Hebel) dengan  Campuran  mulai  dari  tanpa penambahan Plastik setiap  beda  1% mulai  dari  1%  sampai  dengan  10%. Hasil  pengujian  terhadap  Kekuatan tekan  Bata  Ringan  (Hebel)  dari berbagai  jenis  campuran,  dapat  dilihat seperti pada tabel 4.
Pengaruh  penambahan Plastik terhadap  kekuatan  tekan  Bata  Ringan (Hebel)  dapat  dilihat  pada  gambar hubungan  kuat  tekan  rata-rata,  umur, dan  jenis  campuran  pada  Gambar  1, dengan persamaan regresi Y= 0,042 X² - 1,177 X + 18,84 dengan nilai korelasi R²  =  0,934  yang  artinya  terdapat hubungan  yang  “kuat”  antara  kuat tekan  Bata  Ringan  (Hebel)    dengan
atau  tanpa  campuran Plastik dengan berbagai  jenis  komposisi  campuran yang  diuji  umur  28  hari,  karena  nilai R²  berada  antara  0,80  –  1,0.  Pengaruh penambahan Plastik setiap  beda  1% , nilai kuat tekan rata-rata turun dimulai dari  penambahan  1%  sampai  dengan 10%  .  Hasil  uji  dari  semua  kekuatan tekan rata-rata sampai dengan penambahan Plastik sebesar 10% dapat dilhat pada tabel 4.
Kuat  tekan  rata-rata  tertinggi pada penambahan Plastik 1,0% dengan kekuatan  tekan  17,12  kg/cm²,  sedang yang terendah pada penambahan Plastik 10,0%  dengan  kekuatan  tekan 9,88  kg/cm².  Dari  analisa  ini  dapat dilihat  bahwa  dengan  penambahan Plastik setiap  beda  1%  s.d.  10,0% mempunyai  pengaruh  kuat  tekan  rata- rata  yang  menurun  dibanding  dengan
Bata Ringan (Hebel) tanpa penambahan Plastik .
Tabel 4. Hubungan antara Jenis campuran dengan Kuat Tekan Bata Ringan
(Hebel) pada umur 28 hari.
28 hari 1 Campuran "BN" ( limbah plastik 0% ) 17,98 2 Campuran "B1,0" ( limbah plastik  1,0% ) 17,12 3 Campuran "B2,0" ( limbah plastik  2,0% ) 15,33 4 Campuran "B3,0" ( limbah plastik  3,0% ) 14,08 5 Campuran "B4,0" ( limbah plastik  4,0% ) 13,64 6 Campuran "B5,0" ( limbah plastik  5,0% ) 13,24 7 Campuran "B6,0" ( limbah plastik  6,0% ) 12,88 8 Campuran "B7,0" ( limbah plastik  7,0% ) 12,36 9 Campuran "B8,0" ( limbah plastik  8,0% ) 12,26 10 Campuran "B9,0" ( limbah plastik  9,0% ) 12,16 11 Campuran "B10" ( limbah plastik  10% ) 9,88 Keterangan No. Jenis Campuran
Kuat Tekan rata-rata, kg/cm ²
Gambar 1. Hubungan antara Jenis campuran dengan Kuat Tekan Bata Ringan (Hebel) pada umur 28 hari.

## SIMPULAN
Dari  hasil  analisa  dan  pembahasan  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  secara umum  Bata  Ringan  (Hebel)  yang dengan  penambahan Plastik beda setiap  1%  sampai  10%,  menunjukkan Kekuatan Tekan rata-ratanya menurun. Kuat  tekan  rata-rata  tertinggi  sebesar
17,12 kg/cm² pada penambahan Plastik
1,0%  dan  terendah  9,88  kg/cm²  pada penambahan Plastik 10%.  Pengaruh penambahan Plastik setiap  beda  1,0% yang  terjadi  adalah  penurunan  kuat tekan  rata-ratanya,  hal  ini  dapat disebabkan  karena  bahan  plastik  ini merupakan  bahan  limbah  yang  masih dapat digunakan walaupun dampaknya menurunkan  kekuatan  tekan  rata-
ratanya.  Pengaruh  penambahan  Plastik dalam  Bata  Ringan  (Hebel)  terbukti menurunkan  kuat  tekan  rata-ratanya pada  setiap  penambahan  1,0%  sampai dengan 10,0% dan Kuat tekan terendah 9,88 kg/cm².

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapan  terima  kasih kepada  kepala  Unit  Penelitian  dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
Politeknik Negeri Semarang dan seluruh  staf  yang  terkait  yang  telah membantu memberi informasi pelaksanaan  penelitian,  kepada  ketua Laboratorium Bahan Bangunan Jurusan  Teknik  Sipil  yang  telah merekomendasi penggunakan peralatan laboratorium dan memfasilitasi segala keperluan pelaksanaan,  tenaga  laboran,  serta
semua  pihak  yang  telah  membantu hingga penelitian ini berjalan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Wancik, Iman Satyarno, Kardiyono Tjokrodimulyo, 2008, Pengaruh Styroform pada Komposit mortar .
American  Society  for  Testing  and Material , 1997, Annual Book of ASTM Standards ,Vol.04.02, Concrete and Aggregates,
Philadelphia : ASTM.
Anto  Dajan,  1996, Pengantar  Statistik Jilid  II, Lembaga  Penelitian Pendidikan  dan  Penerangan
Ekonomi dan Sosial, Jakarta Dedy  Sumaryanto,  Iman  Satyarno, Kardiyono Tjokrodimulyo, 2009,  Batako  Sekam  Padi
Mortar Semen.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Badan Penelitian  dan  Pengembangan Wilayah,  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kimpraswil, Standar  Nasional  Indonesia, 2002, Metode,  Spesifikasi  dan
Tata  Cara  Bagian  2  :  Batuan
Sedimen,  Agregat ,  Departemen Kimpraswil, Jakarta Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Badan Penelitian  dan  Pengembangan Wilayah,  Badan  Penelitian  dan Pengembangan
Kimpraswil,
Standar  Nasional  Indonesia, 2002, Metode,  Spesifikasi  dan Tata  Cara  Bagian  3  :  Beton, Semen, Perkerasan Beton Semen, Departemen Kimpraswil, Jakarta D.C.  Teychene,  1982, Design  of Normal Concrete Mixes, London , Departement of Environment, Building Research Establishment, Transport  and  Road  Research Laboratory
Ghozali, Imam, 2009, Aplikasi Analisis
Multivariate  dengan  program
SPSS ,  Cetakan  IV,  Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang Hendy Febriyatno, 2012, Pemanfaatan Limbah  Bahan  Padat  Sebagai Agregat Kasar Pada Pembuatan Beton Normal, Universitas  Gundarma,  Jakarta, 09 Februari 2012
Haryoshi  Utami,  2011, Pengaruh Perendaman  Beton  PC  I  PT.
Semen  Padang  dalam  air  laut
dan  air  tawar  terhadap  sifat Kuat Tekan , FMIPA Universitas Andalas, Padang Izzudin, Ary Setyawan, SA Kristiawan,  2014,  Pengaruh Penambahan Serat Limbah Botol Plastik terhadap Karakteristik Mekanik dan susut repair Mortar
Paul Nugraha, Antoni, 2007, Teknologi Beton, Andi Offset, Yogyakarta Polytechnic  Educational  Develepment Center , 1987, Teknologi Bahan 1 ,  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan  Tinggi  PEDC  -

## Bandung
Polytechnic  Educational  Develepment
Center , 1987, Teknologi Bahan 2 ,  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan  Tinggi  PEDC  - Bandung Ritonga,  Abdulrahman,  1987, Statistik Terapan untuk Penelitian, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta Tjokrodimuljo  K.,  1996, Teknologi
Beton , Naviri, Yogyakarta Tri  Mulyono,  2005, Teknologi  Beton , Andi Offset, Yogyakarta